## PEMANFAATAN BUNGKIL BIJI KARET SEBAGAI EKSTENDER PEREKAT PADA KAYU LAPIS PULAI (Alstonia angustiloba Miq.)
M. I. Iskandar dan Achmad Supriadi*
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan Jl. Gunung Batu No. 5, Bogor 16610 *e-mail : susupriadi@gmail.com

## ABSTRACT
Bungkil Use as Seed Rubber Extender Gluten in Plywood Pulai (Alstonia angustiloba miq. )
Indonesia  has  the  largest  area  of rubber  trees  in  the  world,  in  2012  reached  3.5  million  ha.  As  a producer of latex, rubber plant also produces lumber and rubber seeds. Rubber seeds have a starch content of 15.9%, so have the opportunity to be made extenders as mixing the adhesive material. This study aimed to determine the utilization of rubber seed meal as an extender adhesives Urea Formaldehyde (UF) on plywood pulai.  Extender  material  made  with  varying  levels  of  10%,  20%  and  30%  respectively  of  the  weight  of  the liquid adhesive. Variations intended use extenders levels in order to know the quality of plywood produced from  a  wide  variety  of  levels  of  these  extenders.  The  results  showed  that  the  average  moisture  content  of plywood  island  7.97%,  density  of 0.485  g  /  cm3,  and  the  bonding  strength  of  11.36  kg  /  cm2.  The  water content and the bonding strength of plywood pulai ware designed to meet the Indonesian National Standard. Statistically analysis levels  extenders  very  significant  effect  on  the  bonding  strength  of  plywood pulai.  The higher levels of extenders, bonding strength of plywood pulai tends to decrease. Plywood pulai that has the best bonding strength value was the use of extender content of 10%.
Keywords: extenders, adhesives, rubber seed meal, plywood, quality pulai

## ABSTRAK
Indonesia  memiliki  areal  tanaman  karet  terluas  di  dunia,  pada  tahun  2012  mencapai  3,5  juta  ha. Sebagai penghasil getah, tanaman karet juga menghasilkan kayu dan biji karet. Biji karet memiliki kandungan pati  15,9 %,  sehingga  berpeluang  untuk  dibuat  ekstender  sebagai  bahan  pencampur  perekat. Penelitian  ini bertujuan  untuk mengetahui pemanfaatan bungkil biji karet sebagai  ekstender  perekat  Urea  Formaldehida (UF)  pada  kayu  lapis  pulai. Bahan  ekstender dibuat  dengan  kadar  bervariasi  yaitu  10 %,  20 %  dan  30 % masing-masing dari bobot perekat cair.  Variasi  penggunaan  kadar  ekstender  bertujuan  agar  dapat  diketahui mutu kayu lapis yang dihasilkan dari berbagai variasi kadar ekstender tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata kadar air kayu lapis pulai 7,97 %, kerapatan 0,485 gr/cm 3 , dan keteguhan rekat 11,36 kg/cm 2 . Kadar  air  dan  keteguhan rekat kayu  lapis pulai yang  dibuat  memenuhi  Standar Nasional Indonesia. Secara statistik kadar  ekstender  berpengaruh  sangat  nyata terhadap keteguhan  rekat  kayu  lapis pulai. Makin  tinggi kadar ekstender, keteguhan rekat kayu lapis pulai cenderung berkurang. Kayu lapis pulai yang memiliki nilai keteguhan rekat terbaik adalah yang menggunakan ekstender kadar 10 %.
Kata kunci : Ekstender, perekat, bungkil biji karet, kayu lapis, kualitas pulai

## PENDAHULUAN
Indonesia  memiliki  areal  tanaman karet  terluas  di  dunia.  Pada  tahun  2013 diperkirakan luas areal tanaman karet di Indonesia  mencapai  3.506  ha  (SPKI,
2014). Banyaknya  tanaman  karet  rata- rata  per  hektar  adalah  650  pohon
(http://kebunimpianku.wordpress.com/2 010/08/20). Pengusahaan  perkebunan karet dilakukan  oleh  tiga  kelompok pelaku usaha yaitu Rakyat, Badan Usaha Milik  Negara  (BUMN)  dan  Swasta dengan  sebaran  luas  dari  tahun  2009 sampai  2013  disajikan  pada  Tabel  1.
Tabel 1. Luas Perkebunan Karet Indonesia tahun 2009-2013 (dalam ribuan hektar) Pengusahaan 2009 2010 2011 2012 2013 Rakyat 2,912 2,922 2,932 2,978 3,016 BUMN 239 239 257 259 261 Swasta 284 284 267 269 279 Jumlah 3.435 3.445 3.456 5.506 3.556 Pada Tabel  1. Tampak  bahwa  pada tahun  2013  luas  areal  perkebunan  karet di  Indonesia  mencapai  5.556.000  ha, dengan  luas  areal  tertinggi  diusahakan oleh  rakyat  (85  %),  berikutnya  oleh swasta  (8  %)  dan  BUMN  (7  %). Komoditas  utama  yang  dihasilkan  oleh tanaman  ini  adalah  getah  karet.  Selain penghasil  getah,  tanaman  karet  juga penghasil  limbah  kayu  terutama  pada tanaman yang telah tua (tidak produktif) dan penghasil biji karet.
Biji  karet karet  mengandung  zat karbohidrat  yang  cukup  tinggi  yakni sekitar  15,9  % (www.temp.co/read/ news/2013/05) dan bungkil biji  karet juga belum dimanfaatkan sebagai ekstender  pada  industri  kayu  lapis, sehingga berpeluang untuk dibuat ekstender  sebagai  campuran  perekat. Perekat  sebagai  bahan  pembantu  pada industri kayu  lapis mempunyai peranan penting dalam merekatkan  lembaran venir  menjadi  kayu  lapis.  Jenis  perekat yang biasa digunakan pada industri kayu lapis  di  Indonesia  adalah  Urea  Formal- dehida  (UF) dan  Phenol  Formaldehida (PF).  Jenis  perekat  mana  yang  akan digunakan  tergantung  kepada  tujuan penggunaan  dari  produk  yang  dihasil- kan.  Untuk  kayu    lapis tipe interior menggunakan  jenis  perekat  UF dan untuk  kayu  lapis tipe eksterior meng- gunakan  PF. Perekat  merupakan  faktor yang turut menentukan mutu kayu lapis, di mana adonan perekat yang digunakan mempengaruhi  mutu  kayu  lapis yang dibuat.  Untuk  menghemat  pemakaian perekat, dapat ditambahkan ekstender ke dalam  perekat  tersebut,  sehingga  dapat mengurangi  biaya  penggunaan perekat. Pencampuran ekstender diharapkan tidak  akan  mengurangi  kemampuan  dan kekuatan  daya  rekat  dari  perekat  yang digunakan. Tulisan ini menyajikan  hasil
penelitian mengetahui pemanfaatan bungkil biji  karet  sebagai  ekstender perekat  Urea  Formaldehida  (UF)  pada kayu  lapis  pulai. (Alstonia angustiloba Miq.)
Bahan  ekstender  yang  digunakan berupa bungkil biji karet dengan kadar bervariasi  yaitu 10 %, 20 %  dan 30 % masing-masing  dari bobot perekat cair. Sebagai kontrol digunakan perekat yang sama  tanpa  ekstender  (kadar  0 %). Variasi penggunaan kadar ekstender bertujuan agar  dapat diketahui kayu lapis yang  dihasilkan  dari  berbagai kadar ekstender tersebut yang memenuhi persyaratan  keteguhan  rekat  kayu  lapis dan  mengetahui kadar  ekstender  yang menghasilkan  kayu  lapis  dengan  ke- teguhan rekat terbaik.

## BAHAN DAN METODA

## Bahan dan Alat
Venir yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  venir  kupas  dari kayu pulai sebanyak 100 lembar dengan ukuran panjang 20 cm, lebar 20 cm dan tebal  1,5  mm  serta  kadar  air  10 %. Perekat  yang  digunakan  adalah Urea Formaldehida (UF) berasal  dari  PT Pamolite Adhesive Indsutry (PAI)
Probolinggo,  dengan  spesifikasi  kenam- pakan  putih  bening, kekentalan  1,2 poise,  pH  10  dan  resin content  40 %, semuanya  pada  suhu  30 ᵒ C.  Bahan ekstender  yang  digunakan  adalah  biji karet,  sekitar  500  g  berupa bungkil. Ukuran bungkil 200 mesh.
Peralatan  yang  digunakan meliputi viscosimeter,  oven,  gelas  ukur,  tim- bangan,  thermometer,  alat  uji  geser tarik,  gergaji  mesin  meja,  mesin  kempa panas  dan  dingin,  caliper,  kuas,  pe- ngaduk dan lain-lain.

## Metode
1. Persiapan bahan ekstender Bungkil  biji karet dijemur  sampai mencapai  kadar  air  kering  udara, ditumbuk  sampai  halus, dikeringkan  di oven  sampai  mencapai  kadar  air  12 %. Kemudian disaring  menggunakan  pe- nyaring  berukuran  200  mesh  dan hasilnya disimpan dalam kantong plastic
2. Pembuatan campuran perekat
Komposisi  perekat  yang  digunakan dalam  penelitian  dibuat  dengan  men- campur  bahan-bahan  seperti  tercantum pada Tabel 2.
Pencampuran bahan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : a. Perekat  UF  dimasukkan  ke  dalam gelas ukur b. Ditambahkan bahan ekstender masing-masing  sebanyak  10 %,  20
%  dan  30 %  dari  berat  campuran perekat,  kemudian  diaduk  secara perlahan  sampai  merata.  Penam- bahan  air  pada  setiap  komposisi perekat  terus  dilakukan  sambil diukur  menggunakan  viscosimeter sampai  campuran  mencapai  ke- kentalan 18-20 poise. c. Kemudian  pada  campuran  tersebut ditambahkan  pengeras  (Amonium klorida) sebanyak 0,5 g, lalu diaduk kembali  hingga  merata.  Campuran ini siap untuk digunakan.
3. Pembuatan kayu lapis Pembuatan  kayu  lapis  dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
a. Venir  ukuran  20  cm  x  20  cm diampelas  agar  mempunyai  per-
mukaan  halus,  kemudian  dikering- kan  dalam  oven  sampai  mencapai kadar air 10 % b. Permukaan  venir  dilaburi  dengan campuran  perekat secara single layer dengan  berat  labur  170  g/m2 atau  13,6  g  untuk  setiap  lembar kayu  lapis  berukuran  20  cm  x  20 cm.
c. Susun  venir  yang  telah  selesai dilabur  secara  bersilangan  tegak lurus,  dikempa  dingin  selama  10
menit  dan  dilanjutkan  dengan kempa  panas  pada  suhu  110 ᵒ C selama 3 menit.
4. Pembuatan  contoh  uji  kadar  air, kerapatan dan keteguhan rekat Pembuatan  contoh  untuk  pengujian mutu kayu lapis yang meliputi kadar air, kerapatan dan  keteguhan  rekat  kayu lapis tersebut  dilakukan 14 hari  setelah kayu  lapis selesai  dibuat.  Prosedur pengujian  menurut  Standar Nasional Indonesia (SNI, 2002).

## Analisis Data
Untuk  mengetahui  pengaruh  kadar ekstender terhadap kadar  air,  kerapatan keteguhan  rekat kayu  lapis pulai,  maka dilakukan penelitian  dengan  Rancangan
Acak Lengkap berfaktor tunggal (Sudjana,  2004). Sebagai  perlakuan (faktor) adalah  kadar ekstender yang terdiri  dari 3 tingkat yaitu 10 %, 20 % dan 30 %.  Pada  setiap  perlakuan dilakukan 4 (empat) kali ulangan, bahan ekstender  berupa bungkil biji karet.
Tabel 2. Bahan Ramuan yang Dicampur ke dalam Perekat Urea Formaldehida
No Komponen Kadar bahan ekstender (%) 10 20 30 1 2 3 Perekat urea formaldehida Ekstender Pengeras,NH 4 Cl 100 10 0,5 100 20 0,5 100 30 0,5 Jumlah 110,5 120,5 130,5
Model  umum  dari  rancangan  acak lengkap yang digunakan adalah :
Yij  =  μ  +  αi  +  εij
Keterangan : Yij  =  Nilai  pengamatan  satuan percobaan  pada  perlakuan  ke- I ulangan ke – j μ  = Nilai rata -rata αi = Pengaruh perlakuan ke – i εij  =  Kesalahan  percobaan  akibat perlakuan ke - i  ulangan ke – j i    = 1,2,3 (banyak perlakuan) j    = 1, 2, 3, 4 (banyak ulangan) Nilai rata-rata keteguhan rekat kayu lapis dibandingkan  dengan  Standar Nasional Indonesia (SNI)  mengenai mutu kayu  lapis. Pengolahan  data dilakukan  dengan  bantuan  program Minitab (Hendradi, 2006).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  pengujian mutu  kayu  lapis disajikan  pada  Tabel 3 dan  Gambar  1. Untuk  mengetahui  pengaruh  kadar ekstender terhadap mutu  kayu  lapis pulai dilakukan  analisis  keragaman  dan hasilnya  disajikan  pada  Tabel 4.
Tabel 3. Nilai Rata-rata Mutu Kayu Lapis Pulai
No Parameter mutu Kadar ekstender, % Rata-rata 0 10 20 30 1 2 3 Kadar air (%) Kerapatan (g/cm 3 ) Keteguhan rekat (g/cm 2 ) 7,76 (0,128) 0,475 (0,006) 8,54 (0,343) 7,85 (0,260) 0,480 (0,000) 12,55 (0,411) 7,91 (0,254) 0,485 (0,006) 11,20 (0,192) 8,15 (0,048) 0,490 (0,008) 10,33 (0,158) 7,92 0,48 11,36
Keterangan: Angka dalam kurung adalah simpangan baku
Gambar 1.  Nilai Rata-rata Mutu Kayu Lapis Pulai pada Tiga Variasi Kadar Ekstender
Tabel 4. Analisis Keragaman Pengaruh Kadar Ekstender terhadap Mutu Kayu Lapis Pulai No. Parameter mutu db Kuadrat tengah F hitung 1 2 3 Kadar air (%) Kadar ekstender Galat Kerapatan (g/cm 3 ) Kadar ekstender
Galat Keteguhan rekat (g/cm 2 ) Kadar perekat Galat 3 12 3 12 3 12 0,1123 0,0378 0,00017 0,00003 11,3337 0,0872 2,97 5,0* 130,00*
Keterangan: db= derajat bebas, * = nyata, ** = sangat nyata
Kadar  air  kayu  lapis pulai yang dibuat  berkisar  antara  7,76 %  hingga 8,15 %  dengan  rata-rata 7,92 % (Tabel 3).  Dengan demikian  kayu  lapis pulai tersebut  semuanya  memenuhi  per- syaratan  Standar  Nasional  Indonesia atau  SNI  (2002),  karena  nilainya  di bawah  14 %.  Secara  statistik  kadar ekstender  tidak  berpengaruh  nyata terhadap  kadar  air  kayu  lapis pulai (Tabel 4).
Kerapatan kayu  lapis  damar yang dibuat berkisar antara 0,47 g/cm 3 hingga 0,49 g/cm 3 dengan rata-rata 0,485 g/cm 3 (Tabel 3). Pada SNI tidak mensyaratkan besarnya  kerapatan  untuk  kayu  lapis. Makin  tinggi  kadar  ekstender,  semakin tinggi nilai kerapatannya. Hasil  sidik ragam pada Tabel 4 menunjukkan kadar ekstender  berpengaruh  nyata  terhadap kerapatan  kayu  lapis pulai. Hasil penelitian  ini  serupa  dengan  hasil penelitian  pada Karakteristik  bahan ekstender  dalam  pembuatan  kayu  lapis sengon  (Iskandar & Santoso,  2002), Penggunaan ekstender tepung biji alpukat  (Iskandar & Supriadi,  2015).
Hasil uji beda lebih lanjut menunjukkan terdapat perbedaan nyata nilai kerapatan
kayu lapis pulai antara yang tidak diberi ekstender dengan  yang  diberi  ekstender (Tabel 5).
Keteguhan  rekat kayu  lapis pulai berkisar antara 8,54 g/cm 3 hingga 12,55 g/cm 2 dengan  rata-rata 11,36 g/cm 2 (Tabel 3). Dengan  demikian  keteguhan rekat kayu lapis pulai tersebut semuanya memenuhi persyaratan Standar Nasional
Indonesia karena
rata-rata nilai keteguhan  rekatnya lebih dari 7 kg/cm 2 . Hasil  sidik  ragam  pada  Tabel 3 me- nunjukkan  kadar  ekstender  berpengaruh sangat  nyata  terhadap  keteguhan  rekat kayu lapis pulai. Makin banyak penambahan  ekstender  pada  ramuan perekat,  keteguhan  rekat  kayu  lapis semakin menurun. Hal ini terjadi karena makin  tingginya  kadar  ekstender  dalam campuran  perekat,  maka  makin  sedikit jumlah  Urea  Formaldehida  per  satuan luas  permukaan  venir,  sehingga  akan memperlemah  ikatan  antara  perekat dengan  venir  kayu  lapis. Hasil  uji  beda lebih  lanjut menunjukkan terdapat perbedaan  sangat  nyata  nilai  keteguhan rekat  kayu  lapis pulai antara  kontrol (tidak  menggunakan  ekstender)  dengan yang menggunakan ekstender (Tabel 5).
Tabel 5. Uji Beda terhadap Rata-Rata Keteguhan Rekat Kayu Lapis No Parameter mutu Perbandingan nilai rata-rata 1 2 Kerapatan (g/cm 3 ) Keteguhan rekat (kg/cm 2 ) P0                  P1                   P2                    P3 0,475             0,480               0,485 0,490 a                    ab                     ab                   bc 8,54             12,55               11,20              10,33 a                     d                      c                      b Keterangan : P = Kadar ekstender; P0 = 0%; P1 = 10%; P2 = 20%; dan P3 = 30% bahan bungkil biji karet. Huruf yang tidak sama, berbeda nyata
Hasil  ini  serupa  dengan  hasil penelitian Perry  (1947)  dalam  Iskandar dan  Santoso, (2002)  yang  menyatakan bahwa penambahan bahan pengisi dalam campuran  perekat  lebih  dari  10%  dari berat  perekat  menyebabkan  penurunan keteguhan  rekat,  walaupun  hasilnya masih baik. Santoso dan Sutigno, (2004) yang  meneliti tentang Pengaruh bungkil gaplek  dan  dekstrin  sebagai  ekstender perekat  Urea  Formaldehida  terhadap keteguhan rekat kayu lapis kapur, Siruru (2006)  tentang  Pengaruh  ekstender  dan bahan  pengisi  perekat  Urea  Formal- dehida  terhadap  delaminasi  papan  blok, Sari et  al.  (2008)  yang  meneliti  tentang penggunaan  bungkil  buah  nipah (Nyfa Fruticans Wurmb)  sebagai  ekstender pada  perekat  Urea  Formaldehida  untuk papan  partikel, Santoso et  al., (2010) yang  meneliti Pengaruh kadar ekstender dan  waktu  kempa  terhadap  sifat  fisis mekanis  LBV  dengan  perekat  Phenol Formaldehida, juga  serupa  dengan  hasil penelitian Pengaruh  ekstender tepung biji alpukat (Iskandar & Supriadi, 2015). Kayu  lapis pulai yang  memiliki  nilai keteguhan  rekat  terbaik  adalah dengan ekstender kadar 10 %.
Untuk mengetahui hubungan antara kadar ekstender dengan keteguhan rekat kayu lapis pulai, dilakukan sidik regresi (Tabel 5). Hasilnya  adalah  Y  =  13,59 – 0,11  X. Hubungan  tersebut  berupa regresi  linier. Nilai  koefisien  regresi bertanda  negatif.  Hal  ini  berarti  makin tinggi  kadar  ekstender,  keteguhan  rekat kayu lapis makin rendah dan sebaliknya. Nilai  F 116,87 menunjukkan  bahwa kadar  ekstender  berpengaruh  sangat nyata  terhadap  keteguhan  rekat  kayu
lapis,  R 2 sebesar  0,92 menunjukkan bahwa  variabel  kadar  ekstender  dapat menjelaskan  variabel  keteguhan  rekat sebesar  92%.  Hubungan regresi  pada penelitian ini  serupa  dengan  hasil penelitian Wahyuningsih (1985) tentang Pengaruh  campuran  sagu  dan  bungkil biji  karet  sebagai  ekstender  Urea
Formaldehida  terhadap  keteguhan  rekat kayu  lapis  meranti  merah,  Santoso  dan
Sutigno, (2004) tentang Pengaruh bungkil  gaplek  dan  dekstrin  sebagai ekstender  perekat  Urea  Formaldehida terhadap  keteguhan  rekat  kayu  lapis kapur,  dan Iskandar  dan  Supriadi, (2015) tentang Pengaruh kadar
ekstender bungkil biji  alpukat  terhadap mutu kayu lapis damar.

## KESIMPULAN
1. Luas  areal  tanaman  karet  tahun 2013  di  Indonesia  3,6  juta  hektar, sekitar 85% diusahakan oleh Rakyat.
2. Biji  karet  memiliki  kandungan  pati 15,9 %, sehingga berpeluang untuk dibuat  ekstender  sebagai  bahan pencampur perekat,
3. Semua kayu lapis pulai yang dibuat memenuhi standar SNI.
4. Kayu  lapis pulai yang  dibuat memiliki rata-rata kadar  air 7,97%, kerapatan 0,485 gr/cm3, dan keteguhan rekat 11,36 kg/cm 2 . 5. Kadar ekstender berpengaruh sangat  nyata  terhadap  keteguhan rekat  kayu  lapis.  Makin  tinggi kadar  ekstender,  semakin  menurun keteguhan  rekat  kayu  lapis pulai. Hubungan  antara  kadar  ekstender
dengan  keteguhan  rekat  berupa regresi  linier  yang  dinyatakan sebagai Y = 13,59 – 0,11 X. 6. Dengan pertimbangan lebih ekonomis, disarankan untuk menggunakan perekat dengan kadar ekstender 30%.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Standardisasi  Nasional. 2002. SNI 01-5008.2-2000. Kayu lapis penggunaan umum. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional. Hendradi, T.C. 2006. Statistik Six Sigma dengan Minitab. Panduan Cerdas Inisiatif Kualitas. Yogyakarta: ANDI OFFSET. http://kebunimpianku.wordpress.com/20
10/08/20/perkiraan-biaya- berkebun. Diakses  tanggal  24 Nopember 2015
Iskandar,  M.I.  2003.  Kualitas  tiga
macam  bahan  pengisi  dalam pembuatan kayu lapis mangium. Prosiding  Ekspose  Hasil-hasil Litbang Hasil  Hutan  dalam mendukung  program  Restruk- turisasi  Kehutanan, 53-58. Bogor:  Puslitbang  Teknologi Hasil Hutan. Iskandar,  M.I. & A.  Santoso.  2002. Karakteristik  bahan  ekstender dalam  pembuatan  kayu  lapis sengon. Prosiding Seminar Nasional  ke  V  MAPEKI, 290- 295. Bogor: Masyarakat Peneliti kayu Indonesia. Iskandar,  M.I. & A.  Supriadi .2015. Pengaruh kadar ekstender bungkil biji  alpukat  terhadap mutu  kayu  lapis  damar. Jurnal
Penelitian  Hasil  Hutan  28 (4), 380-393 .
Santoso,  A.,  Hadi,  Y.S., & Juliati,  R. 2010.  Pengaruh  kadar  ekstender dan  waktu  kempa  terhadap  sifat fisis  mekanis  LBV  dengan perekat  phenol  formaldehida. Jurnal  Penelitian  Hasil  Hutan 28 (4), 380-393. Santoso,  A.  dan  P.Sutigno. 2004. Pengaruh bungkil gaplek  dan dekstrin sebagai ekstender perekat Urea Formaldehida terhadap  keteguhan  rekat  kayu lapis  kapur. Jurnal  Penelitian Hasil Hutan 22 (2), 61-68.
Sari, M.N.,  Rosidah  dan  Rahman,  Y.M. 2008. Jurnal Ilmu Kehutanan 2 (1), 48-54.
Siruru, H. 2006. Pengaruh ekstender dan bahan  pengisi  perekat  Urea Formaldehida terhadap delaminasi  papan  blok. Jurnal Agroforestri 1 (3), 19-25. SPKI. 2014. Luas  Areal  Perkebunan Karet Indonesia. Jakarta. Direktorat  Jenderal  Perkebunan Indonesia.
Sudjana. 2004. Desain  dan  Analisis Eksperimen. Bandung: Tarsito.
Wahyuningsih,  E.  1985.  Pengaruh campuran  sagu  dan  bungkil  biji karet  sebagai  ekstender  Urea
Formaldehida terhadap keteguhan  rekat  kayu  lapis meranti  merah. Bogor: Fahutan IPB. Skripsi (Tidak diterbitkan).
www.temp.co/read/news/2013/05.
Renyahnya  es  krim  dari  biji karet.  Diakses  tanggal 18  Juni 2015.